Source: http://docplayer.es/44984518-Real-decreto-88-1997-de-24-de-enero-certificado-de-profesionalidad-de-soldador-de-tuberias-y-recipientes-de-alta-presion-boe-no-50.html
Timestamp: 2018-11-17 12:00:44+00:00

Document:
REAL DECRETO 88/1997,de 24 de enero CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE: Soldador de Tuberías y Recipientes de Alta Presión. BOE: Nº 50 ( ) - PDF
Download "REAL DECRETO 88/1997,de 24 de enero CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE: Soldador de Tuberías y Recipientes de Alta Presión. BOE: Nº 50 ( )"
Milagros Elisa Montoya Díaz
1 REAL DECRETO 88/1997,de 24 de enero CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE: Soldador de Tuberías y Recipientes de Alta Presión. BOE: Nº 50 ( ) 1
2 ÍNDICE I. REFERENTE OCUPACIONAL Datos de la ocupación: Denominación: Familia Profesional: Perfil Profesional de la Ocupación: Competencia General: Unidades de Competencia: Realizaciones profesionales y criterios de ejecución Unidad de competencia 1: SOLDAR TUBERÍAS DE ALTA PRESIÓN CON ELECTRODOS REVESTIDOS Y ARCOTIG EN LA POSICIÓN 1G Unidad de competencia 2: SOLDAR TUBERÍAS DE ALTA PRESIÓN CON ELECTRODOS REVESTIDOS Y ARCOTIG EN LA POSICIÓN 2G Unidad de competencia 3: SOLDAR TUBERÍAS DE ALTA PRESIÓN CON ELECTRODOS REVESTIDOS Y ARCOTIG EN LA POSICIÓN 5G Unidad de competencia 4: SOLDAR TUBERÍAS DE ALTA PRESIÓN CON ELECTRODOS REVESTIDOS Y ARCOTIG EN LA POSICIÓN 6G Unidad de competencia 5: SOLDAR RECIPIENTES DE ALTA PRESIÓN EN ACEROS AL CARBONO Y ALEADOS CON ELECTRODOS REVESTIDOS Y ARCO TIG II. REFERENTE FORMATIVO Itinerario formativo Duración: Módulos que lo componen: Módulos Formativos Módulo 1. TECNOLOGÍA Y NORMATIVA EN SOLDADURA Y CORTE Contenidos teórico-prácticos Módulo 2. SOLDADURA DE TUBERÍAS DE ALTA PRESIÓN CON TIG Y ELECTRODOS PARA HOMOLOGACIONES EN 1G Contenidos teórico-prácticos Módulo 3. SOLDADURA DE TUBERÍAS DE ALTA PRESIÓN CON TIG Y ELECTRODOS PARA HOMOLOGACIONES EN 2G Contenidos teórico-prácticos Módulo 4. SOLDADURA DE TUBERÍAS DE ALTA PRESIÓN CON TIG Y ELECTRODOS PARA HOMOLOGACIONES EN 5G Contenidos teórico-prácticos Módulo 5. SOLDADURA DE TUBERÍAS DE ALTA PRESIÓN CON TIG Y ELECTRODOS PARA HOMOLOGACIONES EN 6G Contenidos teórico-prácticos Módulo 6. SOLDADURA DE TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE CON TIG Y ELECTRODOS PARA HOMOLOGACIONES EN 1G Contenidos teórico-prácticos Módulo 7. SOLDADURA DE TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE CON TIG Y ELECTRODOS PARA HOMOLOGACIONES EN 2G Contenidos teórico-prácticos Módulo 8. SOLDADURA DE TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE CON TIG Y ELECTRODOS PARA HOMOLOGACIONES EN 5G Contenidos teórico-prácticos Módulo 9. SOLDADURA DE TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE CON TIG Y ELECTRODOS PARA HOMOLOGACIONES EN 6G Contenidos teórico-prácticos
3 Módulo 10. SOLDADURA DE RECIPIENTES DE ALTA PRESIÓN CON TIG Y ELECTRODOS Contenidos teórico-prácticos Requisitos personales Requisitos del profesorado Requisitos de acceso del alumnado Requisitos materiales Instalaciones: Equipo y maquinaria Herramientas y utillaje Material de consumo Elementos de protección
4 REAL DECRETO 88/1997,de 24 de enero REAL DECRETO 88/1997, de 24 de enero, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupación de Soldador de tuberías y recipientes de alta presión. El Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el que se establecen directrices sobre los certificados de profesionalidad y los correspondientes contenidos mínimos de formación profesional ocupacional, ha instituido y delimitado el marco al que deben ajustarse los certificados de profesionalidad por referencia a sus características formales y materiales, a la par que ha definido reglamentariamente su naturaleza esencial, su significado, su alcance y validez territorial, y, entre otras previsiones, las vías de acceso para su obtención. El establecimiento de ciertas reglas uniformadoras encuentra su razón de ser en la necesidad de garantizar, respecto a todas las ocupaciones susceptibles de certificación, los objetivos que se reclaman de los certificados de profesionalidad. En sustancia esos objetivos podrían considerarse referidos a la puesta en práctica de una efectiva política activa de empleo, como ayuda a la colocación y a la satisfacción de la demanda de cualificaciones por las empresas, como apoyo a la planificación y gestión de los recursos humanos en cualquier ámbito productivo, como medio de asegurar un nivel de calidad aceptable y uniforme de la formación profesional ocupacional, coherente además con la situación y requerimientos del mercado laboral, y, para, por último propiciar las mejores coordinación e integración entre las enseñanzas y conocimientos adquiridos a través de la formación profesional reglada, la formación profesional ocupacional y la práctica laboral. El Real Decreto 797/1995 concibe además a la norma de creación del certificado de profesionalidad como un acto de Gobierno de la Nación y resultante de su potestad reglamentaria, de acuerdo con su alcance y validez nacionales, y, respetando el reparto de competencias, permite la adecuación de los contenidos mínimos formativos a la realidad socioproductiva de cada Comunidad Autónoma competente en formación profesional ocupacional, sin perjuicio, en cualquier caso, de la unidad del sistema por relación a las cualificaciones profesionales y de la competencia estatal en la emanación de los certificados de profesionalidad. El presente Real Decreto regula el Certificado de Profesionalidad correspondiente a la ocupación de soldador de tuberías y recipientes de alta presión, perteneciente a la familia profesional de Industria Pesada y Construcciones Metálicas, y contiene las menciones configuradoras de la referida ocupación, tales como las unidades de competencia que conforman su perfil profesional, y los contenidos mínimos de formación idóneos para la adquisición de la competencia profesional de la misma ocupación, junto con las especificaciones necesarias para el desarrollo de la acción formativa; todo ello de acuerdo al Real Decreto 797/1995, varias veces citado. En su virtud, en base al artículo 1, apartado 2 del Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, previo informe del Consejo General de Formación Profesional, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de enero de Artículo 1. Establecimiento DISPONGO Se establece el certificado de profesionalidad a la ocupación de soldador de tuberías y recipientes de alta presión, perteneciente a la familia profesional de Industrias Pesadas y Construcciones Metálicas, que tendrá carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Artículo 2. Especificaciones del certificado de profesionalidad 1. Los datos generales de la ocupación y de su perfil profesional figuran en el Anexo I. 2. El itinerario formativo, su duración y la relación de los módulos que lo integran, así como las características fundamentales de cada uno de los módulos figuran en el Anexo II, apartados 1 y Los requisitos del profesorado y los requisitos de acceso del alumnado a los módulos del itinerario formativo figuran en el Anexo II, apartado Los requisitos básicos de instalaciones, equipos y maquinaria, herramientas y utillaje figuran en el Anexo II, apartado 4. 4
5 Artículo 3. Acreditación del contrato de aprendizaje Las competencias profesionales adquiridas mediante el contrato de aprendizaje, se acreditarán por relación a una, varias o todas las unidades de competencia que conforman el perfil profesional de la ocupación, a las que se refiere el presente Real Decreto, según al ámbito de la prestación laboral pactada que constituya el objeto del contrato, de conformidad con los artículos 3.3 y 4.2 del Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo. Disposición transitoria única. Plazo de adecuación de los centros autorizados a través del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional Los centros autorizados para dispensar la Formación Profesional Ocupacional a través del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, regulado por el Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, deberán adecuar la impartición de las especialidades formativas homologadas a los requisitos de instalaciones, materiales y equipos, recogidos en el Anexo II, apartado 4 de este Real Decreto, en el plazo de un año, comunicándolo inmediatamente a la Administración competente. Disposición final primera. Habilitación normativa. Se autoriza al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para dictar cuantas disposiciones sean precisas para desarrollar el presente Real Decreto. Disposición final segunda. Entrada en vigor El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del estado. Dado en Madrid a 24 de enero de 1997 JUAN CARLOS REY EL MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES JAVIER ARENAS BOCANEGRA 5
6 ANEXO I Referente Ocupacional 6
7 I. REFERENTE OCUPACIONAL 1. DATOS DE LA OCUPACIÓN: 1.1.Denominación: Soldador de Tuberías y Recipientes de Alta Presión. 1.2.Familia Profesional: Industria Pesada y Construcciones Metálicas 2. PERFIL PROFESIONAL DE LA OCUPACIÓN: 2.1.Competencia General: El soldador de tuberías y recipientes de alta presión realiza trabajos de unión utilizando equipos de soldadura eléctrica para electrodos revestidos y arco TIG, aplicando las especificaciones técnicas previstas en las homologaciones internacionales de procesos de soldadura y cumpliendo las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 2.2.Unidades de Competencia: 1. "Soldar Tuberías de Alta Presión con Electrodos Revestidos y ArcoTIG en la Posición 1G". 2. "Soldar Tuberías de Alta Presión con Electrodos Revestidos y ArcoTIG en la posición 2G". 3. "Soldar Tuberías de Alta Presión con Electrodos Revestidos y ArcoTIG en la posición 5G". 4. "Soldar Tuberías de Alta Presión con Electrodos Revestidos y ArcoTIG en la posición 6G". 5. "Soldar Recipientes de Alta Presión en Aceros al Carbono y Aleados con Electrodos Revestidos y Arco TIG". 7
8 2.3. Realizaciones profesionales y criterios de ejecución. Unidad de competencia 1: SOLDAR TUBERÍAS DE ALTA PRESIÓN CON ELECTRODOS REVESTIDOS Y ARCOTIG EN LA POSICIÓN 1G. REALIZACIONES PROFESIONALES 1.1. Soldar tuberías de alta presión de aceros al carbono con electrodos de tipo rutilo, conforme a los requerimientos de homologación para la posición 1G. CRITERIOS DE EJECUCIÓN Realizando los trabajos de soldeo de tuberías de acuerdo con las normas de seguridad e higiene establecidas Interpretando en las especificaciones técnicas del procedimiento de soldadura, principalmente:! Materiales base! Preparación de bordes! Electrodos! Sistemas de punteado! Secuencia de soldeo Organizando el puesto de trabajo, equipos de soldadura, herramientas y útiles necesarios según el proceso a realizar Verificando que la medida del talón y el ángulo de chaflan de los bordes están de acuerdo con las especificaciones técnicas Uniendo las piezas a soldar con puntos válidos según las normas de punteado, con la separación, nivelación y talón de bordes requeridas Esmerilando los extremos de los puntos válidos para facilitar el empalme Controlando los parámetros eléctricos con pinza voltiamperimétrica Sincronizando el movimiento de rodadura del tubo con la velocidad de fusión del electrodo Evitando desfondamientos en los cordones de raíz con movimiento lateral y velocidad de avance relativamente rápida Evitando las faltas de fusión en los cordones de raíz con lágrima centrada. 8
9 REALIZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÓN Retrasando la punta del electrodo y dando un balanceo más ancho cuando la lágrima se hace grande Adelantando la punta del electrodo y suprimiendo el movimiento lateral cuando la lágrima tiende a cerrarse Efectuando el cierre de penetraciónen espiral, con una ligera presión del electrodo y continuar la soldadura unos milímetros para evitar la formación del cráter Repasando los cordones de raíz con desbarbadora, con especial cuidado en los empalmes y en los laterales Depositando el primer cordón de relleno en forma de pasada delgada, para evitar perforaciones en la penetración y atrapamientos de escoria en los chaflanes Efectuando los rellenos por los métodos de: Cordón estrecho y cordón ancho, sujetos a especificaciones Realizando los cordones de peinado cor arco corto en los laterales para evitar mordeduras Efectuando los empalmes con arco largo para facilitar el precalentamiento Efectuando el cordón de peinado, respetando las especificaciones sobre las dimensiones del mismo Comprobando visualmente que la calidad de las soldaduras responde a las especificaciones del proceso Efectuando las reparaciones de los defectos de soldadura conforme a los criterios de homologación Manejando las máquinas y herramientas auxiliares con seguridad y de forma especial cuando se utilice la desbarbadora Realizando todos los trabajos de mantenimiento preventivo de maquinaria, equipos de soldadura y herramientas con frecuencia. 9
10 REALIZACIONES PROFESIONALES 1.2. Soldar tuberías de aceros al carbono con arco TIG y electrodos de tipo básico, conforme a los requerimientos de homologación para la posición 1G. CRITERIOS DE EJECUCIÓN Interpretando en las especificaciones técnicas del procedimiento de soldadura, principalmente:! Materiales base! Preparación de bordes! Electrodos y varillas! Sistemas de punteado! Secuencia de soldeo Comprobando que los electrodos básicos no tienen humedad y se mantienen en estufas a las temperaturas recomendadas Efectuando el cordón de raíz con polaridad directa, siempre que lo permita las especificaciones Uniendo las piezas a soldar con puntos no válidos según las normas de punteado, con la separación, nivelación y talón de bordes requeridas Utilizando siempre los electrodos básicos con arco corto y movimientos suaves para evitar la formación de poros Soldando la raíz con electrodos básicos la lágrima será más pequeña y la punta del electrodo irá ligeramente retrasada Evitando falta de fusión de bordes con lágrima centrada Realizando el cordón de raíz con TIG con aportación constante de varilla y gran velocidad de avance para evitar el cierre de las piezas Manteniendo el electrodo de tungsteno permanentemente afilado y limpio para obtener estabilidad y concentración del arco Regulando adecuadamente el caudal del gas para no provocar turbulencias por exceso de presión o desprotecciones del baño por falta de gas Retardando unos segundos la retirada de la torcha para proteger el baño de fusión una vez interrumpido el arco. 10
11 REALIZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÓN Soldando los cordones de raíz con una boquilla pequeña, para facilitar el acceso a los talones de los tubos Efectuando el cordón de refuerzo con TIG y el primer cordón de relleno en forma de capa delgada para evitar perforaciones y rechupes en la penetración Conectando polaridad inversa para rellenos y peinados Efectuando los rellenos por los métodos de: Cordón estrecho y cordón ancho, sujetos a especificaciones Soldando los peinados con la punta ligeramente retrasada para evitar mordeduras Iniciando los empalmes con básicos en la zona inmediata de soldadura para evitar poros Comprobando visualmente que la calidad de las soldaduras responde a las especificaciones del proceso Efectuando las reparaciones de los defectos de soldadura conforme a los criterios de homologación Teniendo en cuenta durante todo el proceso de soldeo, los rigurosos controles de calidad de homologación, por ensayos no destructivos y destructivos Soldar tuberías de acero inoxidable con arco TIG y electrodos, conforme a los requerimientos de homologación para la posición 1G Interpretando en las especificaciones técnicas del procedimiento de soldadura, principalmente:! Materiales base! Preparación de bordes! Electrodos y varillas! Sistemas de punteado! Sistema de purgas! Secuencia de soldeo Verificando que la medida del talón y ángulo de chaflán de los bordes a soldar están de acuerdo con las especificaciones técnicas. 11
12 REALIZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÓN Utilizando mascarillas y gafas protectoras en el afilado de electrodos de tungsteno Efectuando la limpieza de las juntas con discos o cepillos de acero inoxidable no contaminados con otros materiales Uniendo las piezas con TIG con puntos válidos según las normas de punteado, con la separación, nivelación y talón de bordes requeridas Soldando la pasada de raíz con TIG, con protección de gas inerte por el reverso para evitar la contaminación del baño de fusión Manteniendo el extremo de la varilla dentro de la zona de protección de gas para evitar su contaminación Retardando unos segundos la retirada de la torcha para proteger el baño de fusión una vez interrumpido el arco Soldando el cordón de raíz con TIG con aportación de varilla constante y movimiento de avance rápido para evitar el cierre de la junta Efectuando los cordones de refuerzo con TIG y electrodos en forma de capa delgada para evitar perforaciones y rechupes Respetando rigurosamente las temperaturas durante todo el proceso para evitar modificaciones estructurales Realizando los rellenos y peinados con electrodos a cordoncillo para evitar sobrecalentamientos Manteniendo durante todo el proceso de soldeo con electrodos el arco muy corto y escasa inclinación del electrodo para evitar la formación de poros Teniendo en cuenta durante todo el proceso que los movimientos bruscos y el exceso de calor dan lugar a la aparición de defectos. 12
13 REALIZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÓN Limpiando las soldaduras y zonas próximas de forma rigurosa, para facilitar el control de calidad Comprobando visualmente que la calidad de las soldaduras responde a las especificaciones del proceso Efectuando las reparaciones de los defectos de soldadura conforme a los criterios de homologación Teniendo en cuenta durante todo el proceso de soldeo, los rigurosos controles de calidad de homologación, por ensayos no destructivos y destructivos. 13
14 Unidad de competencia 2: SOLDAR TUBERÍAS DE ALTA PRESIÓN CON ELECTRODOS REVESTIDOS Y ARCOTIG EN LA POSICIÓN 2G. REALIZACIONES PROFESIONALES 2.1. Soldar tuberías de alta presión de aceros al carbono con electrodos de tipo rutilo, conforme a los requerimientos de homologación para la posición 2G. CRITERIOS DE EJECUCIÓN Realizando las tareas de soldadura de tuberías de acuerdo con las normas de seguridad e higiene establecidas Interpretando en las especificaciones técnicas del procedimiento de soldadura, principalmente:! Materiales base! Preparación de bordes! Electrodos! Sistema de punteado! Secuencia de soldeo Organizando el puesto de trabajo, equipos de soldadura, herramientas y útiles necesarios según el proceso a realizar Verificando que la medida del talón y el ángulo de chaflanes están de acuerdo con las especificaciones técnicas Uniendo las piezas a soldar con puntos válidos diametralmente opuestos, con la separación y nivelación de bordes requerida Soldando de izquierda a derecha, previo resanado del punto inmediato Soldando el cordón de raíz con movimiento circular encadenado para controlar la escoria y el calor Manteniendo una "lágrima" ligeramente deforme hacia arriba para obtener un cordón centrado Empujando atrás y arriba en cada movimiento circular para evitar la mordedura del borde superior Iniciando los empalmes con arco largo y avance controlado para garantizar la unión Efectuando el cierre de penetraciónen espiral, con una ligera presión del electrodo y continuar la soldadura unos milímetros para evitar la formación del cráter. 14
15 REALIZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÓN Resanando los cordones de penetración sin producir abrasamiento, cuidando especialmente las zonas de empalmes y los laterales del cordón Soldando los cordones de relleno a cordoncillo con un orden que impida la formación de ángulos cerrados entre ellos Procurando que la arista del chaflán inferior quede visible para tener referencias y apoyo para el peinado Realizando el peinado a cordoncillo de abajo a arriba controlando que la unión entre cordones presenta líneas de fusión suave sin alteración de sobreespesor Realizando el último cordón del peinado con arco corto para evitar mordeduras Realizando todos los empalmes con arco largo para facilitar la unión Comprobando que la calidad y dimensiones de las soldaduras responden a las especificaciones del proceso Efectuando las reparaciones de los defectos de soldadura conforme a los criterios de homologación Utilizando máquinas y herramientas auxiliares con seguridad y especialmente cuando se emplee la desbarbadora Efectuando todos los trabajos de mantenimiento preventivo de maquinaria, equipos de soldadura y herramientas, con frecuencia 2.2. Soldar tuberías de aceros al carbono con arco TIG y electrodos de tipo básico, conforme a los requerimientos de homologación para la posición 2G Interpretando en las especificaciones técnicas del procedimiento de soldadura, principalmente:! Materiales base! Preparación de bordes! Electrodos y varillas! Sistema de punteado! Secuencia de soldeo 15
16 REALIZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÓN Utilizando gafas homologadas para las tareas de esmerilado, eliminación de escorias y limpieza de cordones Utilizando mascarilla protectora en el afilado de electrodos de tungsteno Comprobando que los electrodos básicos no tienen humedad y se mantienen en estufas a las temperaturas recomendadas Uniendo las piezas a soldar con puntos no válidos según las normas de punteado, con la separación, nivelación y talón de bordes requeridas Efectuando el cordón de raíz con polaridad directa, siempre que lo permitan las especificaciones Soldando cordones de raíz con electrodos básicos y "lágrima" ligeramente deformada en la parte superior para obtener cordones centrados Soldando cordones de raíz con electrodos básicos con movimiento en forma de diente de sierra y punta ligeramente retrasada Soldando tuberías de gran diámetro efectuar la penetración por sectores diametralmente opuestos para evitar que se cierren las juntas Efectuando el cierre de penetraciónen espiral, con una ligera presión del electrodo y continuar la soldadura unos milímetros para evitar la formación del cráter Resanando los cordones de penetración sin producir abrasamiento, cuidando especialmente las zonas de empalmes y los laterales del cordón Retardando unos segundos la retirada de la torcha para proteger el baño de fusión una vez interrumpido el arco. 16
17 REALIZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÓN Efectuando el cordón de raíz con TIG con aportación de varilla en la parte superior para obtener un cordón centrado y sin mordeduras Efectuando los cordones de refuerzo con TIG en forma de capa delgada para evitar perforaciones y rechupes de la penetración Soldando los cordones de relleno a cordoncillo con un orden que impida la formación de ángulos cerrados entre ellos Procurando que la arista del chaflán inferior quede visible para tener referencias y apoyo para el peinado Realizando el peinado a cordoncillo de abajo a arriba controlando que la unión entre cordones presenta líneas de fusión suave sin alteración de sobreespesor Realizando el último cordón del peinado con arco corto para evitar mordeduras Soldando rellenos y peinados con básico iniciar el arco delante de la zona de empalme para eliminar poros Comprobando que la calidad y dimensiones de las soldaduras responden a las especificaciones del proceso Efectuando las reparaciones de los defectos de soldadura conforme a los criterios de homologación Teniendo en cuenta durante todo el proceso de soldeo, los rigurosos controles de calidad de homologación, por ensayos no destructivos y destructivos Soldar tuberías de acero inoxidable con arco TIG y electrodos, conforme a los requerimientos de homologación para la posición 2G Interpretando en las especificaciones técnicas del procedimiento de soldadura, principalmente:! Materiales base! Preparación de bordes! Electrodos y varillas! Sistema de punteado! Sistema de purgas! Secuencia de soldeo 17
18 REALIZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÓN Utilizando gafas homologadas para las tareas de esmerilado, eliminación de escorias y limpieza de cordones Efectuando la limpieza de las juntas con discos o cepillos de acero inoxidable no contaminados con otros materiales Uniendo los tubos con TIG con puntos válidos según las normas de punteado, con la separación, nivelación y talón de bordes requeridos Soldando la pasada de raíz con TIG, con purga total o parcial para evitar la contaminación del baño Manteniendo el extremo de la varilla dentro de la zona de protección de gas para evitar su contaminación Retardando unos segundos la retirada de la torcha para proteger el baño de fusión una vez interrumpido el arco Manteniendo una "lágrima" ligeramente deforme hacia arriba para obtener un cordón centrado Llevando un balanceo lateral de la torcha constante para asegurarse la protección de gas en todo el baño de fusión Evitando que los tubos permanezcan mucho tiempo solo con los cordones de raíz, para impedir fisuraciones por golpes, maniobras o cambios bruscos de temperaturas Efectuando los cordones de refuerzo con TIG y electrodos en forma de capa delgada para evitar perforaciones y rechupes Respetando rigurosamente las temperaturas durante todo el proceso para evitar modificaciones estructurales Realizando los rellenos y peinados con electrodos a cordoncillo para evitar sobrecalentamientos. 18
19 REALIZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÓN Manteniendo durante todo el proceso de soldeo con electrodos el arco muy corto y escasa inclinación del electrodo para evitar la formación de poros Limpiando las soldaduras y zonas próximas de forma rigurosa para facilitar el control de calidad Comprobando visualmente que la calidad de las soldaduras responde a las especificaciones del proceso Efectuando las reparaciones de los defectos de soldadura conforme a los criterios de homologación Teniendo en cuenta durante todo el proceso de soldeo, los rigurosos controles de calidad de homologación, por ensayos no destructivos y destructivos 19
20 Unidad de competencia 3: SOLDAR TUBERÍAS DE ALTA PRESIÓN CON ELECTRODOS REVESTIDOS Y ARCOTIG EN LA POSICIÓN 5G. REALIZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÓN 3.1. Soldar tuberías de alta presión de aceros al carbono con electrodos de tipo rutilo, conforme a los requerimientos de homologación para la posición 5G Realizando las tareas de soldadura de tuberías de acuerdo con las normas de seguridad e higiene establecidas Interpretando en las especificaciones técnicas del procedimiento de soldadura, principalmente:! Materiales base! Preparación de bordes! Electrodos! Sistema de punteado! Secuencia de soldeo Organizando el puesto de trabajo, equipos de soldadura, herramientas y útiles necesarios según el proceso a realizar Verificando que la medida del talón y el ángulo de chaflanes están de acuerdo con las especificaciones técnicas Uniendo las piezas a soldar con puntos válidos diametralmente opuestos, con la separación y nivelación de bordes requerida Efectuando el cordón de raíz con polaridad directa, siempre que lo permita las especificaciones Controlando los parámetros eléctricos con pinza voltiamperimétrica Soldando el cordón de raíz de techo y semitecho con intensidad ligeramente elevada, punta del electrodo retrasada y una pequeña presión Soldando los cordones de raíz en zona vertical adelantar la punta del electrodo y reducir el movimiento lateral cuando la "lágrima" tiende a cerrarse Soldando los cordones de raíz en zona vertical retrasar la punta del electrodo y ampliar el movimiento lateral cuando la "lágrima" se hace grande. 20
21 REALIZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÓN Soldando los cordones de raíz en zona horizontal dar movimiento circular encadenado y ágil para evitar el desfondamiento y controlar el baño de fusión Efectuando el cierre de penetraciónen espiral, con una ligera presión del electrodo y continuar la soldadura unos milímetros para evitar la formación del cráter Resanando los cordones de penetración sin producir abrasamiento, cuidando especialmente las zonas de empalmes y los laterales del cordón Soldando rellenos en semitecho y zona vertical llevar el centro adelantado y arco corto para obtener cordones planos de la máxima calidad Procurando que la arista de los chaflanes quede visible para tener referencias y apoyo para el peinado Soldando los cordones de relleno y peinado con polaridad inversa Efectuando los rellenos de techo y horizontal en forma de capas delgadas para evitar perforaciones y desfondamientos Iniciando los empalmes de relleno y peinado con arco largo para mejorar el precalentamiento Soldando peinado en techo y semitecho llevar el arco muy corto para evitar mordeduras laterales y abultamiento de cordón en el centro Teniendo en cuenta durante todo el proceso de soldeo, el giro permanente que debe darse a la pinza para tener el electrodo bien situado Comprobando visualmente que la calidad de las soldaduras responde a las especificaciones del proceso Efectuando las reparaciones de los defectos de soldadura conforme a los criterios de homologación. 21
22 REALIZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÓN Teniendo en cuenta durante todo el proceso de soldeo, los rigurosos controles de calidad de homologación, por ensayos no destructivos y destructivos Utilizando máquinas y herramientas auxiliares con seguridad y especialmente cuando se emplee la desbarbadora Efectuando todos los trabajos de mantenimiento preventivo de maquinaria, equipos de soldadura y herramientas, con frecuencia 3.2. Soldar tuberías de aceros al carbono con arcotig y electrodos de tipo básico, conforme a los requerimientos de homologación para la posición 5G Interpretando en las especificaciones técnicas del procedimiento de soldadura, principalmente:! Materiales base! Preparación de bordes! Electrodos y varillas! Sistema de punteado! Secuencia de soldeo Utilizando gafas homologadas para las tareas de esmerilado, eliminación de escorias y limpieza de cordones Utilizando mascarilla protectora en el afilado de electrodos de tungsteno Comprobando que los electrodos básicos no tienen humedad y se mantienen en estufas a las temperaturas recomendadas Uniendo los tubos a soldar con electrodos básicos y puntos no válidos diametralmente opuestos, con la separación y nivelación de bordes requerida Soldando el cordón de raíz de techo y semitecho con electrodos básicos con intensidad ligeramente elevada, punta del electrodo retrasada y una pequeña presión Soldando los cordones de raíz con básico los repases de desbarbadora para los empalmes serán cortos y relativamente anchos. 22
23 REALIZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÓN Soldando el cordón de raíz con electrodos básicos mantener la "lágrima" muy pequeña, por su mayor capacidad de penetración Soldando los cordones de raíz con básico mantener siempre la punta del electrodo ligeramente retrasada para evitar la formación de poros Soldando los cordones de raíz con electrodos básicos tener en cuenta que en la zona horizontal los empalmes se realizan con mayor dificultad, por lo que el precalentamiento debe ser más largo Efectuando el cierre de penetración en espiral, con una ligera presión del electrodo y continuar la soldadura unos milímetros para evitar la formación del cráter Resanando los cordones de penetración sin producir abrasamiento, con cuidado especial en las zonas de empalmes y los laterales del cordón Uniendo los tubos a soldar con TIG con puntos válidos diametralmente opuestos, con la separación y nivelación de bordes requerida Soldando el cordón de raíz con TIG en techo y semitecho meter la varilla por arriba. Cuando no sea posible, ejercer una ligera presión con la varilla hacia arriba Soldando los cordones de raíz con una boquilla pequeña, para facilitar el acceso a los talones de la junta Retardando unos segundos la retirada de la torcha para proteger el baño de fusión una vez interrumpido el arco Soldando con TIG, mantener el electrodo permanentemente afilado y limpio, para obtener estabilidad y concentración del arco Soldando raíz con TIG, mantener el extremo de la varilla dentro de la zona de protección de gas, para evitar su contaminación. 23
24 REALIZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÓN Efectuando los cordones de refuerzo con TIG y electrodos en capas delgadas, para evitar perforaciones y rechupes. Especialmente en las zonas de techo y horizontal Soldando cordones de relleno en techo y semitecho, mantener el centro ligeramente adelantado y el arco muy corto, para obtener cordones planos de gran calidad Soldando rellenos y peinados con electrodo básico, iniciar el arco delante de la zona de empalme, para eliminar los poros Efectuando los rellenos de techo y horizontal en forma de capas delgadas para evitar perforaciones y desfondamientos Soldando peinados con básico mantener el arco muy corto en los laterales y punta del electrodo ligeramente retrasada para evitar mordeduras Realizando los peinados a cordoncillo alternativos, de exterior a interior, depositando el último en el eje de la soldadura Comprobando visualmente que la calidad de las soldaduras responde a las especificaciones del proceso Efectuando las reparaciones de los defectos de soldadura conforme a los criterios de homologación Teniendo en cuenta durante todo el proceso de soldeo, los rigurosos controles de calidad de homologación, por ensayos no destructivos y destructivos Soldar tuberías de acero inoxidable con arcotig y electrodos, conforme a los requerimientos de homologación para la posición 5G Interpretando en las especificaciones técnicas del procedimiento de soldadura, principalmente:! Materiales base! Preparación de bordes! Electrodos y varillas! Sistema de punteado! Sistema de purgas! Secuencia de soldeo 24
25 REALIZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÓN Utilizando gafas homologadas para las tareas de esmerilado, eliminación de escorias y limpieza de cordones Utilizando mascarilla protectora en el afilado de electrodos de tungsteno Efectuando la limpieza de las juntas con discos o cepillos de acero inoxidable no contaminados con otros materiales Uniendo los tubos con TIG con puntos válidos, con la separación, nivelación y talón de bordes requeridos Soldando la pasada de raíz con TIG, con purga total o parcial para evitar la contaminación del baño Manteniendo el extremo de la varilla dentro de la zona de protección de gas para evitar su contaminación Retardando unos segundos la retirada de la torcha para proteger el baño de fusión una vez interrumpido el arco Llevando un balanceo lateral de la torcha constante para asegurarse la protección de gas en todo el baño de fusión Efectuando la penetración en la raíz con TIG a la mayor velocidad de avance posible para evitar el cierre de la junta Soldando el cordón de raíz con TIG por sectores diametralmente opuestos cuando el diámetro de los tubos así lo requiera Efectuando los cordones de refuerzo con TIG y electrodos en forma de capa delgada para evitar perforaciones y rechupes Respetando rigurosamente las temperaturas durante todo el proceso para evitar modificaciones estructurales Realizando los rellenos con electrodos a cordoncillo para evitar sobrecalentamientos 25
26 REALIZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÓN Realizando los peinados a cordoncillo alternativos, de exterior a interior, depositando el último en el eje de la soldadura Manteniendo durante todo el proceso de soldeo con electrodos el arco muy corto y escasa inclinación del electrodo para evitar la formación de poros Limpiando las soldaduras y zonas próximas de forma rigurosa, para facilitar el control de calidad Comprobando visualmente que la calidad de las soldaduras responde a las especificaciones del proceso Efectuando las reparaciones de los defectos de soldadura conforme a los criterios de homologación Teniendo en cuenta durante todo el proceso de soldeo, los rigurosos controles de calidad de homologación, por ensayos no destructivos y destructivos. 26
27 Unidad de competencia 4: SOLDAR TUBERÍAS DE ALTA PRESIÓN CON ELECTRODOS REVESTIDOS Y ARCOTIG EN LA POSICIÓN 6G. REALIZACIONES PROFESIONALES 4.1. Soldar tuberías de alta presión de aceros al carbono con electrodos de tipo rutilo, conforme a los requerimientos de homologación para la posición 6G. CRITERIOS DE EJECUCIÓN Efectuando las tareas de soldeo de tuberías de acuerdo con las normas de seguridad e higiene establecidas Interpretando en las especificaciones técnicas del procedimiento de soldadura, principalmente:! Materiales base! Preparación de bordes! Electrodos! Sistema de punteado! Secuencia de soldeo Organizando el puesto de trabajo, equipos de soldadura, herramientas y útiles necesarios según el proceso a realizar Verificando que la medida del talón y el ángulo de chaflanes están de acuerdo con las especificaciones técnicas Uniendo las piezas a soldar con puntos válidos diametralmente opuestos, con la separación y nivelación de bordes requerida Efectuando el cordón de raíz con polaridad directa, siempre que lo permita las especificaciones Controlando los parámetros eléctricos con pinza voltiamperimétrica Soldando los cordones de raíz con "lágrima" sobre el borde superior, para intentar mantener el baño cercano a la horizontalidad Soldando los cordones de raíz con movimiento zigzag, empujar atrás y arriba en cada paso de avance, para evitar la mordedura del borde superior Soldando los cordones de raíz en techo y semitecho con la punta del electrodo ligeramente retrasada, para obtener sobreespesor en la penetración. 27
28 REALIZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÓN Soldando cordones de raíz en sector horizontal, dar movimiento circular encadenado y ágil, para evitar el desfondamiento de la penetración Efectuando el cierre de penetración en espiral, con una ligera presión del electrodo y continuar la soldadura unos milímetros, para evitar la formación del cráter Resanando los cordones de penetración sin producir abrasamiento, cuidando especialmente las zonas de empalmes y los laterales del cordón Soldando rellenos mantener el baño de fusión horizontal, para obtener cordones planos Soldando los cordones de relleno a cordoncillo con un orden que impida la formación de ángulos cerrados entre ellos Soldando los cordones de relleno a pasada ancha en los sectores techo y horizontal depositar capas delgadas, para evitar rechupes y perforaciones de la penetración Procurando que la arista de los chaflanes quede visible para tener referencias y apoyo para el peinado Soldando los cordones de peinado a cordoncillo de abajo a arriba, controlando que la unión entre cordones presente líneas de unión suave sin alteración de sobreespesores Realizando el ultimo cordón de peinado con arco corto, para evitar mordeduras Soldando los cordones de peinado a pasada ancha en las zonas techo y horizontal, realizar el ensamble de cordones en forma cónica Comprobando visualmente que la calidad de las soldaduras responden a las especificaciones del proceso. 28
29 REALIZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÓN Efectuando las reparaciones de los defectos de soldadura conforme a los criterios de homologación Teniendo en cuenta durante todo el proceso de soldeo, los rigurosos controles de calidad de homologación, por ensayos no destructivos y destructivos Utilizando máquinas y herramientas auxiliares con seguridad y especialmente cuando se emplee la desbarbadora Efectuando todos los trabajos de mantenimiento preventivo de maquinaria, equipos de soldadura y herramientas, con frecuencia Soldar tuberías de aceros al carbono con arcotig y electrodos de tipo básico, conforme a los requerimientos de homologación para la posición 6G Interpretando en las especificaciones técnicas del procedimiento de soldadura, principalmente:! Materiales base! Preparación de bordes! Electrodos y varillas! Sistema de punteado! Secuencia de soldeo Utilizando gafas homologadas para las tareas de esmerilado, eliminación de escorias y limpieza de cordones Comprobando que los electrodos básicos no tienen humedad y se mantienen en estufas a las temperaturas recomendadas Uniendo los tubos a soldar con electrodos básicos y puntos no válidos diametralmente opuestos, con la separación y nivelación de bordes requerida Efectuando el cordón de raíz con polaridad directa, siempre que lo permita las especificaciones Soldando los cordones de raíz con "lágrima" sobre el borde superior, para intentar mantener el baño cercano a la horizontalidad Soldando el cordón de raíz con electrodos básicos mantener la "lágrima" muy pequeña, por su mayor capacidad de penetración. 29
30 REALIZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÓN Soldando los cordones de raíz con básico mantener siempre la punta del electrodo ligeramente retrasada para evitar la formación de poros Resanando los cordones de penetración sin producir abrasamiento, cuidando especialmente las zonas de empalmes y los laterales del cordón Uniendo los tubos a soldar con TIG con puntos válidos diametralmente opuestos, con la separación y nivelación de bordes requerida Retardando unos segundos la retirada de la torcha para proteger el baño de fusión una vez interrumpido el arco Soldando el cordón de raíz con TIG en techo y semitecho meter la varilla por arriba. Cuando no sea posible, ejercer una ligera presión con la varilla hacia arriba Soldando los cordones de raíz con una boquilla pequeña, para facilitar el acceso a los talones de la junta Soldando con TIG mantener el electrodo permanentemente afilado y limpio para obtener estabilidad y concentración del arco Soldando raíz con TIG mantener el extremo de la varilla dentro de la zona de protección de gas, para evitar su contaminación Efectuando los cordones de refuerzo con TIG y electrodos en capas delgadas, para evitar perforaciones y rechupes. Especialmente en las zonas de techo y horizontal Soldando los cordones de relleno a cordoncillo con un orden que impida la formación de ángulos cerrados entre ellos Soldando los cordones de relleno a pasada ancha en los sectores techo y horizontal, depositar capas delgadas, para evitar rechupes y perforaciones de la penetración. 30
31 REALIZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÓN Procurando que la arista de los chaflanes quede visible, para tener referencias y apoyo para el peinado Soldando los cordones de relleno y peinado con electrodos básicos, mantener el arco corto, movimientos suaves y poca inclinación del electrodo, para evitar la formación de poros Comprobando visualmente que la calidad de las soldaduras responden a las especificaciones del proceso Efectuando las reparaciones de los defectos de soldadura conforme a los criterios de homologación Teniendo en cuenta durante todo el proceso de soldeo, los rigurosos controles de calidad de homologación, por ensayos no destructivos y destructivos Soldar tuberías de acero inoxidable con arcotig y electrodos, conforme a los requerimientos de homologación para la posición 6G Interpretando en las especificaciones técnicas del procedimiento de soldadura, principalmente:! Materiales base! Preparación de bordes! Electrodos y varillas! Sistema de punteado! Sistema de purgas! Secuencia de soldeo Utilizando gafas homologadas para las tareas de esmerilado, eliminación de escorias y limpieza de cordones Utilizando mascarilla protectora en el afilado de electrodos de tungsteno Efectuando la limpieza de las juntas con discos o cepillos de acero inoxidable no contaminados con otros materiales Uniendo los tubos con TIG con puntos válidos, con la separación, nivelación y talón de bordes requeridos Soldando la pasada de raíz con TIG, con purga total o parcial, para evitar la contaminación del baño. 31
32 REALIZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÓN Manteniendo el extremo de la varilla dentro de la zona de protección de gas, para evitar su contaminación Retardando unos segundos la retirada de la torcha para proteger el baño de fusión una vez interrumpido el arco Llevando un balanceo lateral de la torcha constante, para asegurarse la protección de gas en todo el baño de fusión Soldando el cordón de raíz con TIG por sectores diametralmente opuestos cuando el diámetro de los tubos así lo requiera Soldando el cordón de raíz con TIG mantener una pequeña "lágrima" sobre el borde superior, para obtener cordones centrados Soldando con TIG en posición 6G es conveniente manejar la torcha y varilla con ambas manos Efectuando los cordones de refuerzo con TIG y electrodos en forma de capa delgada para evitar perforaciones y rechupes Realizando los rellenos con electrodos a cordoncillo para evitar sobrecalentamientos Respetando rigurosamente las temperaturas durante todo el proceso para evitar modificaciones estructurales Soldando los cordones de relleno a cordoncillo con un orden que impida la formación de ángulos cerrados entre ellos Realizando los peinados a cordoncillo de abajo a arriba con arco corto y poca inclinación del electrodo para evitar la formación de poros Al finalizar el cierre del último cordón, retroceder con arco corto unos 10 milímetros para evitar la aparición del cráter. 32
33 REALIZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÓN Limpiando las soldaduras y zonas próximas de forma rigurosa, para facilitar el control de calidad Comprobando visualmente que la calidad de las soldaduras responden a las especificaciones del proceso Efectuando las reparaciones de los defectos de soldadura conforme a los criterios de homologación Teniendo en cuenta durante todo el proceso de soldeo, los rigurosos controles de calidad de homologación, por ensayos no destructivos y destructivos. 33
34 Unidad de competencia 5: SOLDAR RECIPIENTES DE ALTA PRESIÓN EN ACEROS AL CARBONO Y ALEADOS CON ELECTRODOS REVESTIDOS Y ARCO TIG. REALIZACIONES PROFESIONALES 5.1. Soldar depósitos de aceros al carbono de gran espesor sujetos a tratamientos térmicos, con electrodos de tipo básico, conforme a los requerimientos de homologación, para recipientes de alta presión. CRITERIOS DE EJECUCIÓN Realizando las tareas de soldadura de depósitos de alta presión de acuerdo con las normas de seguridad e higienen establecidas Interpretando en las especificaciones técnicas del procedimiento de soldadura, principalmente:! Materiales base! Preparación de bordes! Electrodos! Sistemas de punteado! Secuencia de soldeo! Proceso térmico Organizando el puesto de trabajo, equipos de soldadura, herramientas y útiles necesarios según el proceso a realizar Comprobando que los electrodos básicos no tienen humedad y se mantienen en estufas a las temperaturas recomendadas Efectuando la unión de piezas con puntos no válidos, dentro del chaflán sin que estos sobrepasen la zona de unión Teniendo en cuenta que los puntos deben darse de forma alternativa para garantizar la separación adecuada Dando el precalentamiento descrito en el proceso antes de iniciar el soldeo Soldando raíz completa con electrodos básicos los cordones deben ser relativamente gruesos para evitar fisuraciones Soldando los cordones de raíz por sectores relativamente largos y diametralmente opuestos, para garantizar la separación adecuada entre piezas en todo el proceso Repasando las salidas de cordón y los puntos de forma relativamente ancha y corta para evitar la fisuración del cráter. 34
35 REALIZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÓN Realizando en los empalmes de los cordones de raíz precalentamientos relativamente largos para garantizar que en la zona de empalme no existen poros Realizando los cierres de los cordones de raíz en espiral con una ligera presión del electrodo y un posterior soldeo de 10 milímetros para eliminar el cráter Comprobando en toda la fase del soldeo de raíz se mantiene la temperatura prevista Repasando los cordones de raíz por sectores diametralmente opuestos procediendo inmediatamente al relleno de los mismos, para evitar fisuraciones en la raíz Depositando los cordones de relleno a cordoncillo, respetando rigurosamente las dimensiones previstas en el proceso de soldeo Cuidando que entre los cordones de relleno no existen faltas de fusión ni ángulos cerrados entre los mismos Procediendo a una distensión térmica general antes de iniciar los cordones de peinado Realizando los peinados a cordoncillo alternativos, de exterior a interior, depositando el último en el eje de la soldadura Comunicando a garantía de calidad cuando finaliza cada una de las fases previstas en el proceso, para que procedan al control calidad Efectuando las reparaciones de los defectos de soldadura conforme a los criterios de homologación Teniendo en cuenta durante todo el proceso de soldeo, los rigurosos controles de calidad de homologación, por ensayos no destructivos y destructivos. 35
4150 REAL DECRETO 88/1997. de 24'de enero,
BOE num. 50 Jueves 27 febrero 1997 6615 Hilo de soldar continuo. Hojas de sierra. Jur1tas. Codos. Tes. Reducciones. Valvulas. Tornillos. Material de dibujo. Oxfgeno. Perfiles normalizados. Pletinas y liantas.
ITINERARIO FORMATIVO DE LECTOR DE APARATOS DE MEDIDA. Competencia general: DURACIÓN: 165 horas MÓDULOS:
ITINERARIO FORMATIVO DE LECTOR DE APARATOS DE MEDIDA (*) SEGÚN CERTIFICACIÓN PROFESIONAL DE OPERARIO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DURACIÓN: 165 horas MÓDULOS: - Formación en cualificación transversal
UNIVERSIDAD DON BOSCO. FACULTAD DE ESTUDIOS TECNÓLÓGICOS TÉCNICO EN ING. MECANICA. CICLO - AÑO 01-2013 GUIA DE LABORATORIO # 3. Nombre de la Práctica: Soldadura de Acero al carbono en posiciones 1F, 2F,

References: REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 1
 Real Decreto 
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 REAL DECRETO